652 



Xo. 42. 



Xo. 43. Xo. 44. 



112 v ' ... 



9 OQ 



u.oo 



O.U.J 



Si0 2 . . . 



. 39,81 



38,43 



34,41 



AI2O3 l ) . . 



. 34,51 



33,68 



30,33 



CaO . . . 



. 23.59 



5,37 



4,04 



K2O . . . 





21.86 



4.31 2 



Na 2 . . . 







20,86 



Aufnahme stattfindet, so muss AI2O3 austreten, damit das für 

 Glimmer bezeichnende Molekül - Verhältniss von AI2O3 zu SiOa 

 wie 1 : 2 erreicht wird. Es wurde zunächst Andalusit von Lisenz. 

 der sehr stark mit Glimmer. Quarz und einem weichen, durch 

 Säure zerlegbaren Zersetzungsproduct des Andalusits vermengt 

 war. im feingepulverten Zustande 12 Stunden mit HF und H2SO4 

 behandelt ; von 15 Gramm in Arbeit genommenen Andalusit blie- 

 ben nur 6 Gramm nach, die bei weiterer Einwirkung des Säure- 

 gemisches kaum mehr angegriffen wurden. Der so gereinigte, 

 z. Th. rosa gefärbte Andalusit wurde durch schmelzendes NaäCÖa 

 aufgeschlossen und giebt Xo. 45 dessen Zusammensetzung an. 



Es wurde nun Xo. 45 mit einer Lösung von Xa 2 Si03 (15 pCt.) 

 195 Stunden bei 210° — 230° erhitzt: der grösste Theil des 

 Andalusits hatte sich unter Aufnahme von H2O. Si(>2 und NagO 

 in eine zeolithische, durch HCl leicht zerlegbare Verbindung (viel- 

 leicht Analcim) umgewandelt, nur IS. 07 pCt waren noch unver- 

 ändert geblieben. 



Xo. 46 giebt die Zusammensetzung des zeolithischen Antheils 

 nach Abzug des unveränderten Restes. 



Es wurde Xo. 45 mit einer Lösung von K2 SiOs (15 pCt.) 

 195 Stunden bei 210° — 230° erhitzt, wobei sich unter Auf- 

 nahme von Kali. SiO? und etwas H2O die durch HCl leicht 

 zerlegbare Verbindung No, 47 bildete. Der unveränderte Rest 

 von Andalusit war in diesem Falle etwas grösser als beim vo- 

 rigen Versuch, nämlich 32 pCt. 



100 



100 



100 



Si0 2 . . . . 

 AI2O3 . . . . 

 K2O . . . . 



H2O 



Xo. 45. 



0,95 

 35,06 

 63.62 



Xo. 46. Xo. 47. 



8.13 2.21 



52.84 48,60 



24.14 24.92 



Xa 2 . . . 



— 22,54 

 14.57 



99.63 



99.6b 98.27 



l ) Darin 2,87 pCt. Fe 2 3 . 

 -) C0 2 . 



